( 29 ) 

 annoncés par M. Bell, et, s'il y a désaccord partiel sur quelques points, 

 sous le rapport théorique surtout, il se pourrait que M. Bell, qui a dû con- 

 tinuer sans doute aussi ses recherches depuis notre isolement, tùt parvenu 

 de son côté à des appréciations un peu diftérentes de celles qu'il a publiées 

 d'abord. 



» Quoi qu'il en soit, voici d'abord le résumé des faits énoncés par M. Bell. 

 En soumettant les minerais de fer à l'action des gaz des hauts fourneaux, 

 vers la température de 3 à 4oo degrés C, on les voit, non-seulement, au 

 bout (le quelques heures, se réduire partiellement, mais encore se couvrir 

 de carbone floconneux, tomber eu poussière et augmenter de voliuue. La 

 proportion de carbone ainsi déposé peut aller jusqu'à 20 et mémo aS pourioo 

 du poids du minerai. Le même effet est produit par l'oxyde de carbone 

 pur à cette même température de 3 à 4oo tlegrés, tandis qu'en opérant la 

 réduction à la chaleur rouge, il n'y aurait jamais de carbone déposé, ni 

 avec l'oxyde de carbone pur, ni avec les gaz des hauts fotu'ueaux. M. Bell 

 a cherché à expliquer ce singulier phénomène; mais il semblait hésiter 

 entre plusieurs théories. Voici l'explication qu'il paraissait admettre, lors 

 de la dernière comnumicalion privée ijue je reçus de lui, le l'j juin 1870 : 



.1 L'oxyde de ter se tiouvtrait ramené par l'oxyde de carbone à un degré inférieur, tel 

 que FC^O/; puis celui-ci se leoxvderait de nouveau aux dépens de l'oxyde de carbone, en 

 isolant le carbone floconneux. Le fer nietalli(|ue produirait d'ailleurs le même effet, mais ne 

 serait pas indispensable. » 



» Les expériences, destinées à étudier les fails que je viens de signaler, 

 sont nombreuses. J'ai soiunis successivement à l'action de l'oxyde de car- 

 bone piu-, ou mélangé d'azote et d'acide carbonique, divers minerais de 

 fer et du til de fer de carde d'une très-grande pureté. J'ai analysé les pro- 

 duits obtenus, et étudié les circonstances qui favorisent ou conirarient le 

 dépôt de carbone. 



» Le détail de ces expériences et la disposition des appareils employés 

 sont relatés dans le Mémoire que j'ai l'hoiuiein' de soumettre au jugement 

 de l'Académie. Je dois me borner ici à reproduire les conclusions auxquelles 

 j'ai été conduit. 



» Résumé et conclusions. — i^Eu faisant passer de l'oxyde de carbone 

 siu' du minerai de fer porté à la lempéralure de 3 à l^oo degrés, l'oxyde de 

 fer est progressivement rétluil, à partir de la surface extérieure de chaque 

 fragment. Or, dès qu'une portion quelconque de la croule externe de ces 

 morceaux se trouve ;uum amenée à l'état iiiélallujue, le minerai se fissure 



